Cadmiumkrystalle. — Kryst. Schwefelblei. — Spont.Zers. ein. Bleilegirung. 09 



Cadiniuinkrystalle 



erhielt Herrn. Kämmerer bei der Destillation des Metalles 

 im Wasserstoffstrome. Es waren regelmässig- ausgebildete, 

 silberweisse Krystallindividuen von auffallend starkem Licht- 

 brechungsvermögen. Die Formen scheinen reguläre Oktaeder, 

 Dodekaeder und flächenreichere Combinationen des regulären 

 Systemes zu sein. Die Darstellung geschieht einfach durch 

 Erhitzen von Kadmiumstücken in einem schwer schmelzbaren, 

 etwa 40 Cm. langen, an einem Ende zu einer Spitze ausge- 

 zogenen Glasrohre, welches ein starker Wasserstoffstrom 

 durchströmt. Das Kadmium verdampft und verdichtet sich 

 an den kalten Stellen des Rohres in vielen kleinen und 

 grossen Tropfen, von denen ein jeder beim Erkalten zu einem 

 isoiirten Krystalle erstarrt. (Ber. d. d. ehem. Ges. VII, 1724:. 

 1874.). C. J. 



Krystallisirtes SchwefelMei. 



Zur Darstellung dieses Präparats verfährt man am besten 

 folgendermaassen : Man schmilzt ein inniges Gemenge von 

 1 Theil trocknem Schwefelblei, 6 Th. reiner trockner Pottasche 

 und 6 Thl. Schwefel in einem etwas geräumigen, bedeckten 

 Porzellantiegel über der Gebläselampe so lange, bis die Masse 

 bei heller Rothgluth in gleichmässigen Eluss gekommen ist. 

 Die erkaltete Masse wird mit Wasser erschöpft, wobei das 

 Schwefelblei als ein bläulichgraues, vollkommen gleichmässi- 

 ges Kry stallpulver zurückbleibt; das spec. Gew. desselben 

 wurde zu 6,77 gefunden, also erheblich geringer als das des 

 Bleiglanzes, welches bekanntlich 7,3 — 7,6 beträgt. (Journ. 

 f. pract. Chem. 11,89.). C. J. 



lieber die spontane Zersetzung einer Bleilegirung. 



August Vogel erhielt aus dem Münzkabinet der 

 Universität München Münzabgüsse, die eigenthümliche Ver- 

 änderungen zeigten. Einige dieser dunkeln, beinahe schwarzen 

 Abgüsse waren an einzelnen Stellen mit Oxydationsexcrescen- 

 zen behaftet, während bei andern die Veränderung so weit 

 vorgeschritten war, dass die Continuität der Masse nicht mehr 

 bestand und das Metall zu einen groben Pulver zwischen den 

 Eingern zerrieben werden konnte. Der Abguss hatte die 

 flache Form vex-loren und war nach einer Seite hin gekrümmt. 



